VUL Die Verbreitung der technisch nutzbaren Mineralien. 4. Salz. 



207 



Stassfurter Salze 



Eisenglimmer 



(Eisenglanz, Eisenrahm) 



Kieserit (Martinsit?) .j 



Polyhalit 



Steinsalz 



Svlvin (Schätzellit, Hö- 

 velit, Leopoldit) . . . 



Tachhydrit •] 



Chemische 



Formel 



Aequi- 

 valent 



In 



I *^. I lUO Gewicbts- 



lOO Gewichtstheilen r^T""' Iheile Wasser 



' flpr ' 



sind enthalten: 



losen bei 

 18'. ■• C. 



Fe"- 03 



Mg. 0.80 3 

 HO. 



aCa. 0. S03 



Mg. O. S03 



Ka. 0. S03 



2H. 0. 



Na. Cl. 



Ka. Cl. 



Ca. Cl. 



aMg. Cl. 



izHO. 



i58,5 



loo Eisenoxyd 



87,10 schwefels.Talkerde 

 ii,9o Wasser 



45,18 schwefeis. Kalk 

 19,93 ,, Talkerde 

 28,^ , Kali 



5,99 Wasser 



100 Chlornatrium 



100 Chlorkalium 

 21,50 Chlorcalcium 

 36,98 Chlormagnesium 

 41,52 Wasser 



3,35 



i,5'7 



a,7M 



2,100 



2,015 



1,67. 



unlöslich 



40,9 



zersetzt sich 

 bei der Auf- 

 lösung 



36,1 



34,5 



160,3 



Dem Verhältnisse der Mächtigkeit nach besteht das auf 1200 Fuss Tiele auf- 

 geschlossene Lager etwa aus 



989 Fuss Steinsalz, 51 Fuss Kieserit, 



36 Fuss Anhydrit, 98 Fuss Carnallit, 



13 Fuss Polyhalit, 13 Fuss Chlormagnesitunhydrat (Tachhydrit). 



Das Kali ist überall an Chlor gebunden und findet sich vorzugsweise in den 

 Camalliten. Diese können zwar wegen ihres Chlormagnesiumgehaltes nur in seltenen 

 Fällen in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung zur Verwendung kommen, werden aber 

 diu-ch Fabriken, von denen 1863 schon 14 im Betriebe waren, auf einfachem Wege 

 raffinirt*). Man scheidet durch Auflösung in Dampf oder beissem Wasser und durch 

 Umkrystallisation das Chlorkalium vom Chlormagnesium und anderen fremden Bestand- 

 theilen und stellt ein Fabrikat dar, welches neben Chlornatrium und geringen Mengen 

 Chlormagnesium 80 pCt. Chlorkalium enthält. Der Betrieb ist der Verbesserung be- 

 dürftig, weil der Verlust noch 33 '3 pCt. des Chlorkaliums beträgt. Die Kalifabriken 

 bezogen 1863 2500000 Ctr. Rohprodukte und gewannen daraus 333000 Ctr. Chlor- 

 kalium. Der Preis des Centner Rohsalzes wurde 1864 auf 8V2 Sgr. für Stücken und 

 auf 9 Sgr. für Mahlgut festgestellt. Der Gehalt des Rohsalzes ist auf 16 — 18 pCt. 

 Chlorkalium anzimehmen. 



Neben dieser Fabrikation wird Pottasche (kohlensaures Kali) und durch Umwand- 

 lung von Chili- (Natron-) Salpeter in Kalisalpeter auch letzterer in grossem Umfange 

 hergestellt, und versprechen alle diese Salze nicht blos Prenssens Bedarf unabhängig 

 vom Auslande zu machen, sondern auch Gegenstand massenhaften Exports zu werden. 



Das Ergebniss des bergwerksniässigen Salzbaues in den letzten 5 Jahren ist 

 folgendes : 



*) Bischof a. a. O. S. 61. 



